504 
MEMORIAS CIENTI FICAS I LITERARI AS 
Al a 0 3 -j-3C-f 30=2 A14-3CO, 
Resulta sin embargo en la practica que la descomposicion 
electrolitica no se limita solo a la alumina disuelta, sino que 
a menudo se electroliza igualmente la criolita, dando lugar a 
un desprendimiento de fluor en el anodo i a un deposito de so- 
dio en el catodo; hai que evitar en lo posible la descomposi- 
cion electrolitica de la criolita, a causa del precio elevado de 
este compuesto i porque el sodio es un elemento mui perjudi- 
cial para las propiedades del aluminio. Esta descomposicion 
tiene lugar sobre todo cuando el bano se ha empobrecido en 
alumina, i es necesario por consiguiente agregar alumina al 
bano a medida que ella se descompone. 
Para obtener una marcha regular i satisfactoria de la ope- 
racion es necesario agregar al bano otros materiales, tales 
como el fluoruro de aluminio, fluoruro de calcio i cloruro de 
sodio. El efecto de la adicion de estos cuerpos es la siguiente: 
1) Hace bajar la temperatura de fusion del bano, en efec- 
to, una mezcla de criolita con 0 a 20 % de alumina funde a una 
temperatura proxima a 1,000 grados, i ella sube rapidamente 
con mayor cantidad de alumina. Una adicion de fluoruro de 
aluminio i calcio a esta mezcla, hace bajar la temperatura de 
fusion a 800 u 850 grados i permite aumentar la proporcion 
de alumina disuelta hasta 30 %. Agregando cloruro de sodio 
a esta nueva mezcla, su temperatura de fusion cae a 700 gra- 
dos; el cloruro de sodio se volatiliza rapidamente a esta tem- 
peratura, pero la disminucion momentanea de temperatura 
a que da orijen su presencia se utiliza para la puesta en mar- 
cha del horno. 
En resumen con la adicion de los fundentes mencionados 
se puede hacer marchar regularmente el horno a una tempera- 
tura que varia de 800 a 900 grados; esto tiene como conse- 
cuencia un mejor aprovechamiento de la corriente electrica, 
puesto que se reduce el consumo de la misma a cuyas espen- 
sas se mantiene el bano en fusion por el efecto Joule. 
